132 



Bei gelungener Ausführung des Versuches erhält man sodann 

 sehr schön die aus dem nebenstehenden Bilde ersichtlichen drei 

 Flammentheile, von welchen der in grünem Licht stark leuchtende 

 Kern die Verbrennung der Luft in Gas, der schwach leuchtende 

 Theil y die Verbrennung der in a unverbrannt gebliebenen Gas- 

 theile in Luft zeigt ; während die Flamme ß, welche anfangs nicht 

 wahrnehmbar ist, jenen Theil des von a aufsteigenden glühenden 

 Gasstromes repräsentirt, dessen Temperatur durch die abkühlende 

 Wirkung der Wände des Glasrohres b nicht unter die Glüh- 

 temperatur herabgedrückt wird. Das erst nach einiger Zeit ein- 

 tretende Leuchten von ß und auch von y wird durch die sich 

 aus dem allmählig heiss gewordenen Ende der beiden Glasröhren 

 verflüchtigenden Natriumverbindungen bedingt. 



Bezüglich der genauen Erklärung der bei dem Experiment 

 stattfindenden Vorgänge verweise ich insbesondere auf die ob- 

 citirte Abhandlung von Haber und Richardt. 



4. Ueber zwei Legiriingen. 



Vor längerer Zeit wurden mir zwei Stücke Metalllegirung 

 übergeben, welche nach den mündlich gegebenen Mittheilungen 

 einem Material entnommen worden waren, das zum Decken eines 

 grösseren Daches gedient hatte. 



Beide Stücke hatten Blechform und das Aussehen von 

 Messing, welches längere Zeit der Einwirkung der Atmosphärilien 

 ausgesetzt war. Die Blechstärke des einen Stückes betrug nahezu 

 2 mm, die des anderen hingegen weniger als 1 mm. Aber nicht nur 

 dadurch, sondern auch in manchen anderen physikalischen Eigen- 

 schaften waren beide Stücke erheblich verschieden und kann 

 diese Verschiedenheit am besten und kürzesten allgemein dadurch 

 gekennzeichnet werden, dass das dickere Stück in seinen Eigen- 

 schaften mehr an Gussmessing, das andere hingegen mehr an 

 gewöhnliches Blechmessing erinnerte. Gemeinsam ist beiden 

 Theilen, dass sie durch Poliren lebhaften Glanz und schöne gold- 

 gelbe Farbe annehmen und dass beim längeren Einwirken von 

 gewöhnlicher Zimmerluft der Glanz abnimmt und die Farbe in 

 deutliches Kupferroth übergeht, eine Erscheinung, die bei ge- 

 wöhnlichem Messing in der Regel nicht beobachtet wird. Da 

 beide Metallstücke den allgemeinen Charakter von Kupfer- 

 legirungen an sich trugen, ergab sich zunächst der Gedanke, 

 dass diese Rothfärbung durch die Bildung von Kupferoxydul 



